E T D' H I S T O I R E N A T U R E L L E. i5S 



Je pensBj qu'eu cgard aux petites quantites de fer et d'alu- 

 niine, on pourroit considerer ces substances comme etrangeres 

 ^ la formation de cette pierre : ainsi le talc laminaire bien pur 

 lie seroit compose que de silice et de magnesie. 



Analyse du talc compacte de couleur rose. 



J'ai suivi, pour I'analyse de cette varlete de talc , les mSmes 

 procedes que pour la precedente j ainsi je n'entrerai dans aucun 

 detail k cet egard. i 



Les resultats de cette analyse ont donn^ , pour le talc com- 

 pacte rose, 



Silice , 6i^. 



Magnesie 22. 



Alumine 3. 



Fer mele de manganese. 5. 



Ban 6. 



100. 



Analyse du talc compacte jaundtre (pierre de lard). 



I". Cent parties de cette pierre calcipee fortement ont perdu 

 cinq parties. 



2^. Chauf'fee ensuite avec le double de son poids de potasse , 

 dans un creuset' d^argent, il n'y eat point de fifion , mais 1» 

 matiere avoit augmente beaucoup de volume , etretuit devenua 

 tr^s-homogene. 



3*. La mati^e fut delayee dans I'eau., et dissoute dans I'a]- 

 tlde muriatique ; la dissolution soumiae a I'evaporation se prit 

 en gel^e vers la fin de I'Dperation. 



4°- 1^21 niati^re dessechee, fut lavee avec de i'eau distill^e j 

 il resta une poudre blanche qui , calcinee , pesoit 55 parties. 



5". Apres avoir separe la silice par la lixiviation , on a melc 

 4 la liqueur une petite quanti/te d'acide muriaticjue , et on y a 

 ^«rse ensuite de rammomaque qui y a form^ un precipite blanc 

 IIocanii«uK abondant. 



V 2 



